Liste der Kunststoffe
# Liste der Kunststoffe

Die Liste der Kunststoffe führt neben den Namen und Kürzeln nach IUPAC auch auf, ob es sich um Thermoplast-, Duroplast- oder Elastomerwerkstoffe handelt. Außerdem werden grobe Angaben zur chemischen Beständigkeit und zu Eigenschaften und Verwendung gemacht. In den verlinkten Artikeln werden diese Informationen weiter vertieft.

| Name | Kürzel | Art | Typ | Chemische Beständigkeit | Eig­en­schaften | Ver­wen­dung | Handels­namen (Auswahl) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acrylester-Styrol-Acrylnitril | ASA | Copolymerisat | Thermoplast | Widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, Alkalien, Ölen Fette und Alkoholen Nicht beständig gegen Organische Lösungsmittel | Hochwertige, glänzende und kratzfeste Oberflächen, verbesserte Witterungsbeständigkeit zu ABS | Hochwärmebeanspruchte elektrische Geräte z. B. Kaffeemaschinen, Mikrowellen 3D-Druck (additive Fertigung) für die Herstellung von Prototypen | Luran S (Styrolution) |
| Acrylnitril/Butadien/Acrylat | A/B/A | Copoly­merisat | Elastomer | | | | |
| Acrylnitril-Butadien-Styrol | ABS | Copolymerisat | Thermoplast | Besser als PS 3 | alterungsbeständig, hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit bis 120 kV/mm, sonst wie SAN | bis 95 °C, Armaturen, Batteriekästen, Schutzhelme | Anjacom, Cycolac (Sabic), Novodur, Lustran, Terluran (alle Styrolution), Vestodur |
| Acrylnitril/chloriertes Polyethylen/Styrol | A/PE-C/S | Copolymerisat | Elastomer | | | | |
| Acrylnitril/ Methylmethacrylat | A/MMA | Copolymerisat | Elastomer | | | | |
| Butadien-Kautschuk | BR | Polymerisat | Elastomer | | | −80 °C bis 90 °C | |
| Butylkautschuk | IIR | Copolymerisat | Elastomer | | gute elektrische Isolier­eigen­schaften | Einsatztemperatur −40 °C bis +130 °C | |
| Casein-Kunststoffe, Kunsthorn | CS, CSF | Copolymerisat | Thermoplast | | | | |
| Celluloseacetat, Celluloseacetatbutyrat, Celluloseacetatpropionat, Celluloseacetatphthalat | CA, CAB, CAP | Carbonsäureester der natürlichen Cellulose | Thermoplast | Benzin, Benzol, Trichlorethylen | Unterschiedlich je nach Carbonsäure bei Veresterung, hart, zäh, geschmacksfrei, schalldämmend | < 80 °C, Folien, Gerätegehäuse, Werkzeuggriffe, Brillengestelle, Zigarettenfilter | Biograde, Cellidor, Cellit, Cellan, Trolit |
| Cellulosehydrat | CH | Celluloseester | Thermoplast | | | | Cellophan, Zellglas |
| Cellulosenitrat | CN | Celluloseester | Thermoplast | | | | Zelluloid |
| Chloropren-Kautschuk | CR | Polymerisat | Elastomer | | | –45 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis 130 °C) | Neopren (DuPont) |
| Chitin, Chitosan | | natürliches Polymer | Duroplast | | | Bindemittel für Vliesstoffe, Klebstoff, Abbaubare Wundverbände, Hautersatz, Ballaststoff | |
| Cyclo-Olefin-Copolymere | COC | Copolymerisat | Thermoplast | | hohe Steifigkeit, Festigkeit und Härte, niedrige Dichte | 65–175 °C | Topas (Ticona) |
| Epoxidharz | EP | Polyaddukt | Duroplast | Alkohol, schwache Laugen, Säuren, Lösungsmittel, witter­ungs­beständig | Hart, zäh, schwer zerbrechlich, glasklar bis gelblich, gute haft- und elektrische Eigenschaften | bis 130 °C; Gieß-, Laminier-, Kleb- und Lackharz, elektrische Isolierungen, Schalter, Geräte | Araldit, Epikote, Epoxin, Lekutherm, UHU-plus |
| Ethylen-Ethylacrylat-Copolymer | E/EA | Copolymerisat | Elastomer | | | | |
| Ethylen-Methacrylsäure-Copolymer | E/MAA | Copolymerisat | Ionomer (Thermoplast) | Öl, Fett | transparent, glasklar, kratzfest; Dichte 0,94 g/cm³; Schmelztemperatur ca. 90–100 °C | Golfbälle, Parfumflaschenverschlüsse, Gebrauchsgegenstände, Folien | Surlyn (DuPont) |
| Ethylen-Propylen-Copolymer | EPM | Copolymerisat | Thermoplastisches Elastomer | | schmelzfähig | −200 bis 300 °C | Polysar EPM |
| Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | EPDM | Copolymerisat | Elastomer | | hohe Elastizität | 55–140 °C | Nordel IP (DuPont) |
| Ethylenvinylacetat | EVA | Copolymerisat | Elastomer | | | | |
| Ethylen-Tetrafluorethylen | ETFE | Copolymerisat | Thermoplast | | Lang­zeit­gebrauchs­temperatur: –190 bis +155 °C (kurzzeit. 200 °C) Schmelz­temperatur: 265–270 °C Dichte: 1,67–1,75 g/cm³ Zug-E-Modul: 800–1100 MPa | Kabelisolierung, Auskleidung von Behältern, Armaturen und Pumpen für die Chemieindustrie, Folien für Dachkonstruktionen, Zahnräder, Laborzubehör | Ambofluor (Amboflon) |
| Ethylen-Chlortrifluorethylen | ECTFE | Copolymerisat | Thermoplast | | | Chemische Industrie | Halar |
| Fluorethylenpropylen | FEP | Copolymerisat | Thermoplast | | Lang­zeit­gebrauchs­temperatur: –200 bis +205 °C (kurzzeit. +250 °C) Schmelz­temperatur: 255–285 °C Dichte: 2,12–2,18 g/cm³ Zug-E-Modul: 400–700 MPa | Kabelisolierung, Schläuche, Beschichtungen, Auskleidung von Behältern und Armaturen für die Chemieindustrie, Formteile für die Elektroindustrie, Folien | Ambofluor (Amboflon), Teflon-FEP, Hostaflon-FEP, Neoflon (DAIKIN) |
| Fluorkautschuk | FPM oder FKM | Copolymerisat | Elastomer | | | | Viton (DuPont) |
| Flüssigkristall-Polymere | LCP | Polykondensat | Thermoplast | | | | Vectra (Ticona), XYDAR (Amoco), Zenite (DuPont) |
| Harnstoff-Formaldehydharz | UF | Polykondensat | Duroplast | Lösungsmittel, Öl | hart, schlagfest, glasklar, lichtecht, geruchs- und geschmacksfrei | bis 90 °C; Holzleim, Haushaltsgeräte, Möbelschichtstoffe | Hornitex, Kaurit, Pollopas, Resamin, Resopal, Urecoll |
| High Impact Polystyrene | HIPS | Copolymerisat | Thermoplast | | Hochschlagfest | Gerätegehäuse von Fernsehern, Computer | |
| Isopren-Kautschuk | IR | Polymerisat | Elastomer | | | | Kraton IR |
| Lignin | | natürliches Polymer | | | | | Arboform |
| Melamin-Formaldehydharz | MF | Polykondensat | Duroplast | | | | |
| Modifizierte Fluoralkoxy-Polymere, Tetrafluorethylen/Perfluormethylvinylether (PMVE) | MFA | Copolymerisat | Thermoplast | | | Chemieindustrie, Laborzubehör, Elektrotechnik, als korrosionshindernde Metallbeschichtung | Hyflon |
| Melamin/Phenol-Formaldehyd | MPF | Copolymerisat | Duroplast (Duromer) | | | | |
| Methylacrylat/Butadien/ Styrol | MBS | Copolymerisat | | | | | |
| Naturkautschuk (Gummi arabicum) | NR | natürliches Polymer | Elastomer | | | | Gummi |
| Phenol-Formaldehydharz | PF | Polykondensat | Duroplast | Schwache Laugen, Säuren, Lösungsmittel | Hart, spröde, gelbbraun, gute elektrische Isolierung | bis 100 °C, Schalter, Bremsbeläge, Lager, Gieß- und Klebharz | Alberite, Bakelite, Corephan, Supraplast |
| Perfluoralkoxy-Polymere | PFA | Copolymerisat | Thermoplast | Durch den hohen Fluoranteil ist PFA der thermoplastisch verarbeitbare Fluorkunststoff mit den höchsten Temperatur- und Che­mika­lien­bestän­digkeiten. | Lang­zeit­gebrauchs­temperatur: –200...+260 °C Schmelz­temperatur: 305 °C Dichte: 2,12–2,17 g/cm³ Zug-E-Modul: 600–700 MPa | Gefäßmaterialien in der Element­spuren­analytik, Kabelisolierung, Auskleidung von Behältern, Armaturen und Pumpen für die Chemieindustrie, Laborzubehör, Schläuche, Füllkörper | Ambofluor (Amboflon) |
| Polyacrylnitril | PAN | Polymerisat | Teilkristalline Faser | | | | Dralon |
| Polyamid | PA, Bio-PA | Polykondensat | Thermoplast | Alkohol, Kraftstoff, Öl, schwache Laugen, Säure, Salze | Hart, sehr zäh, abriebfest, gleitfähig, schalldämpfend, maßbeständig | bis 100 °C formbeständig, Druckschläuche, Dichtungen, Feinwerktechnik, Lager, Fasern, Zahnräder | Anjacom, Leona (Asahi Kasei), Nylon, Perlon, Durethan, (Lanxess), Ultramid (BASF), Zytel (DuPont), Grivory (Ems-Chemie) |
| Polybutylenadipat-terephthalat | PBAT | Copolymerisat | Thermoplast | | biologisch abbaubar, ansonsten vergleichbar mit LD-PE und PP | Folien für Verpackungen oder Landwirtschaft (Mulchfolien) | Ecoflex (BASF), Ecoworld (JinHui Zhaolong) |
| Polybutylensuccinat | PBS | Polykondensat | Thermoplast | Löslich in Chloroform, unlöslich in Wasser | biologisch abbaubar, ansonsten vergleichbar mit LD-PE und PP | Verpackungen, (Mulch)-Folien, Essbesteck, medizinische Anwendungen | Bionolle (Showa Denko), GsPLA (Mitsubishi Chemical) |
| Polybutylenterephthalat | PBT | Polykondensat | Thermoplast | | hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte, gute Witterungs­beständig­keit, keine Spannungs­riss­bildung | Technische Teile für Automobilbau und Elektrotechnik | Anjacom, Arnite (DSM), Celanex (Ticona), Crastin (DuPont), Pocan (Lanxess), Ultradur (BASF), Valox (Sabic) |
| Polycaprolacton | PCL | | | | biologisch abbaubar | | |
| Polycarbonat | PC | Polykondensat | Thermoplast | Alkohol, Benzin, Öl, schwache Säuren | Hart, steif, schwer entflammbar, wärmeformbeständig, sehr Schlagzäh, formstabil, glasklar, elektrisch isolierend, transparent | < 135 °C, schlagzäh bis −100 °C, Gehäuse, Wasserflaschen, Auto­mobil­verscheibung, optische Linsen, CDs | Anjacom, Lexan (Sabic), Makrolon (Covestro) |
| Polychlortrifluorethylen | PCTFE | Polymerisat | Thermoplast | | | | Kel-F (3M) |
| Polyester | | Polykondensat | Thermoplast oder Duroplast | | | Polyester ist eine Gruppe von diversen Polymeren, wie z. B. Polycarbonat (PC), Polyethylenterephalat (PET) oder Polybutylenterephalat (PBT). | |
| Polyesteramid | PEA | | | | | | |
| Polyether-Block-Amid | PEBA | Polykondensat | Thermo­plast­isches Elastomer | | | | Pebax (Atofina) |
| Polyetherimid | PEI | Polykondensat | Thermoplast | | gute chem. Beständigkeit, transparent, zäh | bis +170 °C | Ultem (Sabic Innovative Plastics) |
| Polyetherketone | PEK, PEEK u. a. | Polykondensat | Thermoplast | | | Zahnimplantate | Hostatec (Hoechst), Kadel (Amoco), Victrex PEEK (Victrex), Vestakeep (Evonik) |
| Polyethersulfon | PES | Polykondensat | Thermoplast | | fest, steif, zäh, gute chem. Beständigkeit | bis +180 °C | Ultrason E (BASF), Radel A (Amoco) |
| Polyethylen | PE, Bio-PE | Polymerisat | Thermoplast | Benzol, Laugen, Lösungsmittel, Säuren, witterungs­beständig | Weich, flexibel (PE-LD) bis steif, unzerbrechlich (PE-HD), durchscheinend, geruchsfrei | bis 80 °C (PE-LD) bzw. bis 100 °C (PE-HD), Dichtungen, Folien, Isoliermaterial, Rohre, Flaschen | Hostalen (Basell), Vestolen, Trolen |
| Polyethylenterephthalat | PET | Polykondensat | Thermoplast | | hohe Steifigkeit und Härte, lackierfähige Oberfläche, witterungsstabil, hohe Formbeständigkeit in der Wärme | Flaschen | Impet (Ticona) |
| Polyhydroxyalkanoate | PHA | Natürlicher Polyester (mikrobielle Biosynthese) | Thermoplast (Elastomer) | Feuchtigkeit, UV-Licht | biobasiert, biologisch abbaubar; spröde und steif bis elastisch, Aroma-Barriere, ähnlich PP | bis ca. 180 °C, (Lebensmittel)­verpackungen, medizinisches Nahtmaterial, Implantate | |
| Polyhydroxybutyrat | PHB | Natürlicher Polyester (mikrobielle Biosynthese) | Thermoplast (Elastomer) | Feuchtigkeit, UV-Licht | biobasiert, biologisch abbaubar; spröde und steif bis elastisch, Aroma-Barriere, ähnlich PP | bis ca. 180 °C, (Lebensmittel)­verpackungen, medizinisches Nahtmaterial, Implantate | |
| Polyimid | PI | Polykondensat | Thermoplast | Fast alle Lösungsmittel, jedoch keine Laugen | Abriebfest, sehr gute Gleit- und elektrische Eigenschaften (Isolierung), sehr geringe Gasdurchlässigkeit | −240 bis 280 °C, Formgebung durch Sintern, Dichtungen, Lager | Kapton, Vespel (DuPont) |
| Polyisobutylen | PIB | Polymerisat | Elastomer | | | | |
| Polylactid (Polymilchsäure) | PLA | Polymerisat | Thermoplast | | biobasiert, biologisch abbaubar | Verpackungsfolien, Kunststoffbesteck, Kunststoffbecher, Verbrauchs­materialien, Flaschen, Fasern und Gewebe, Teebeutel Medizin: Wundfäden, welche der Körper selbst abbauen kann. Anhand diverser patientenbedingter Faktoren und der gewünschten Abbauzeit wird der PLA-Faden ausgewählt. | Ingeo (NatureWorks LLC), Bio-Flex (FKuR, PLA-Blend) |
| Polymethacrylmethylimid | PMMI | Polymerisat | Thermoplast | | | | Pleximid (Röhm) |
| Polytrimethylenterephthalat | PTT | Polykondensat | Thermoplast | | | | |
| Polymethylmethacrylat | PMMA | Polymerisat | Thermoplast | Schwere Laugen, Säuren, Benzin, witterungs­beständig | Hart, spröde, splittert nicht, alterungsbeständig, transparent | −40 bis 90 °C, Modelle, Leuchten, Sicherheits­verglasung | Plexiglas (Degussa), Altuglas, Resarit |
| Polymethylpenten | PMP | Polymerisat | Thermoplast | Säuren, Laugen | Hohe Transparenz, UV-durchlässig, geringe Oberflächenspannung, geringe Wasseraufnahme | Laborgeräte, Kosmetikbehälter, Spritzen | TPX (Mitsui) |
| Polyoxymethylen oder Polyacetal | POM | Polymerisat | Thermoplast | Fast alle Lösungsmittel | Hart, zäh, gleitfähig, teilkristallin, geringe Wasseraufnahme, maßbeständig | −50 bis 120 °C, Armaturen, Beschläge, Lager, Zahnräder | Tenac (Asahi Kasei), Delrin (DuPont), Hostaform (Ticona), KEPITAL (KEP), Ultraform (BASF) |
| Polyphenylenether | PPE oder PPO | Polykondensat | Thermoplast | | gute chemische Beständigkeit | bis 100 °C | Xyron (Asahi Kasei), Noryl (Sabic) |
| Polyphenylensulfid | PPS | Polykondensat | Thermoplast | | | | Torelina (Toray), Fortron (Ticona), Ryton (Phillips) Tedur (Albis) |
| Polyphthalamid | PPA | Polykondensat | Thermoplast | | | | Amodel (Amoco) |
| Polypropylen | PP | Polymerisat | Thermoplast | Benzol, Laugen, Lösungsmittel, Säuren, witterungs­beständig | Hart, unzerbrechlich, teilkristallin, geruchs- und geschmacksfrei | Beständig von 0 bis 130 °C, Batteriekästen, Waschmaschinenteile | Hostalen PP, Novolen, Vestolen P |
| Polypyrrol | PPY | Polymer | Leitfähiger Kunststoff | | | | |
| Polystyrol | PS | Polymerisat | Thermoplast | Alkohol, Laugen, Öl, Säuren, Wasser | Hart, spröde, glasklar, geruchs- und geschmacksfrei, färbbar | bis 80 °C, Isolierfolien, Spielwaren, Verpackungen, Zeichengeräte | Hostyron, Trolitul (Dynamit Nobel AG), Vestyron |
| Polystyrol geschäumt | PS-E | Polymer | Thermoplast | Alkohol, Laugen, Öl, Säuren, Wasser | Geringe Dichte | Platten für Wärme- und Schallschutz, Verpackungen | Styropor (BASF) |
| Polystyrol schlagfest | SB | Copolymerisat | Thermoplast | wie PS | schlagfest, schwer zerbrechlich, Versprödung durch Licht und Wärme, sonst wie PS | bis 70 °C, Behälter, Elektroinstallationen, Geräte- und Tiefziehteile | Hostyren, Polystyrol 400, Styroflex, Styrolux (BASF), Vestyron 500 |
| Polysulfon | PSU | Polykondensat | Thermoplast | | zäh, transparent, gute elektr. Eigenschaften, hohe Festigkeit | −40 bis 150 °C, Medizin, Haushalt | Ultrason S (BASF), Udel (Amoco) |
| Polytetrafluorethylen | PTFE | Polymerisat | Thermoplast | Hervorragende Beständigkeit | Hart, zäh, teilkristallin, keine Wasseraufnahme, sehr gute Gleit- und elektrische Eigenschaften (Isolierung), nicht benetzbar (hydrophob) | −90 bis 350 °C, Formgebung durch Sintern, Beschichtungen, Dichtungen Isolierfolien, Lager, Schläuche | Teflon (Chemours), Hostaflon (Dyneon), Polyflon (DAIKIN) |
| Polyurethan | PUR, Bio-PUR (auf Basis pflanzlicher Öle) | Polyaddukt | Duroplast oder Elastomer | Schwache Laugen, Säuren, Lösungsmittel, Öl, Treibstoffe | Hart, zäh (Duroplast) bis weich (Elastomer), haftfähig, alterungsbeständig | Kupplungsbeläge, Lager, Laufrollen, Zahnräder, Klebharz, Schaumformteile, Bettmatratzen, Auto­innen­ver­kleidung, Schuhsohlen, Verpackungen | Bayflex (Covestro), Contilan, Lycra, Moltopren, Elastollan, Elastolit (BASF) |
| Polyvinylacetat | PVAC | Polymerisat | Thermoplast | | | Weißleim (Holzleim) | Ponal |
| Polyvinylbutyral | PVB | Polymerisat | Elastomer | | biologisch abbaubar; lichtbeständige, zähelastische Filme | Verbundglasfolie, Druck­farben­binde­mittel, Klebstoff | Mowital |
| Polyvinylchlorid (Hart-PVC) | PVC-U | Polymerisat | Thermoplast | Alkohol, Laugen, Säuren, Mineralöl, Benzin | Abriebfest, hornartig, zäh | bis 60 °C, Rohre, Fittings, Folien, Hohlkörper, Batteriekästen | Hostalit, Trosiplast, Vestolit, Vinnol, Vinofles |
| Polyvinylchlorid (Weich-PVC) | PVC-P | Polymerisat | Thermoplast | etwas geringer beständig als PVC-U | Abriebfest, gummi- bis lederartig, keine Wasseraufnahme | bis 80 °C, Bekleidung, Bodenbelag, Folien, elektrische Isolierung | Acella, Mipolam, Skay, Vestolit |
| Polyvinylidenfluorid | PVDF | Polymerisat | Thermoplast | | Fluorgehalt: ca. 57 % Lang­zeit­gebrauchs­temperatur: -60 - +150 °C Schmelz­temperatur: 170 – 180 °C Dichte: 1,76 – 1,78 g/cm³ Zug-E-Modul: 2000 – 2900 MPa | Dichtung, Membran, Verpackungsfolie, Rohre, Ventilteile und Pumpen­aus­kleidungen für Reinst­wasser­versorgung und die Chemieindustrie, Verpackungs­material für Chemikalien, Apparate- und Anlagenbau, Halbleiterfertigung, Schläuche, Laminierungen, Gleitschienen, Formteile | Solef (Solvay), Kynar (Arkema), Dyneon (Dyneon), Ambofluor (Amboflon) |
| Polyvinylpyrrolidon | PVP | | | | | | |
| Silicon-Kautschuk | Q oder SIR | Polykondensat | Elastomer | | | | |
| Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat | SAN | Copolymerisat | Thermoplast | Ätherische Öle, sonst wie PS | Sehr schlagzäh, steif, stabil, temperatur­wechsel­fest | bis 95 °C, Batteriekästen, Gerätegehäuse, Spielwaren | Luran (Styrolution), Vestoran |
| Styrol-Butadien-Kautschuk | SBR | Copolymerisat | Elastomer | | | | |
| Styrol-Butadien-Styrol | SBS | Copolymerisat | Thermo­plast­isches Elastomer | | | | Kraton |
| Thermoplastische Stärke | TPS | Polymerisat | Thermoplast | | biobasiert, biologisch abbaubar | Verpackungsfolien, Extrusionsteile, Golf-Tees, Kunststoffbesteck | Biograde TPS (Biograde Limited), Biograde B-M (Blend, Biograde Limited), Master-Bi (Blend, Novamont) |
| Thermoplastisches Polyurethan | TPU oder TPE-U | Polyaddukt | Thermo­plast­isches Elastomer | Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und eine Vielzahl von Lösungsmitteln | Elastizität, hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Reißdehnung sowie thermische Stabilität | Telefonkästen, Schuhkomponenten, orthopädische Modelle, Dichtungen, Stopfen, Rohre | Desmopan (Covestro), Elastollan (BASF) |
| Ungesättigter Polyester | UP | Polykondensat | Duroplast | Schwache Laugen, Säuren, Lösungsmittel, witterungs­beständig | Je nach Füllstoff hart, zäh bis weich elastisch, glasklar, gute elektrische Eigenschaften, färbbar | bis 120 °C, Fasern, Textilien, Gieß-, Laminier-, Kleb- und Lackharz, Kunstharzbeton | Aldenol, Laminac, Leguval, Palatal, Vestopal, Diolen, Trevira |
| Vinylchlorid/Ethylen | VC/E | Copolymerisat | Elastomer | | | | |
| Vinylchlorid/ Ethylen/ Methacrylat | VC/E/MA | Copolymerisat | Elastomer | | | | |

## Charakteristische Eigenschaften

### Unverstärkte Kunststoffe

| Zeichen | Werkstoff | Dichte σ [g $cm^{−3}]$ | Streckspannung $R_S$ [N $mm^{−2}]$ | E-Modul (Zugspannung) E [kN $mm^{−2}]$ | Reißdehnung $A_R$ [%] | Längenausdehnung α $[10^{−5}$ $K^{−1}]$ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| PA 6 | Polyamid 6 | 1,13 | 80 | 3,2 | 200 | 7…10 |
| PC | Polycarbonat | 1,2 | 60 | 2,2 | 80 | 7 |
| PE | Polyethylen | 0,94 | 22 | 1,0 | 450 | 20 |
| POM | Polyoxymethylen | 1,41 | 68 | 3,1 | 12…20 | 11 |
| PP | Polypropylen | 0,91 | 37 | 1,4 | 20…500 | 15 |

### Unverstärkte Elastomere

| Zeichen | IUPAC-Name | Markenname | Zugfestigkeit [N $mm^{−2}]$ | Bruch- dehnungs- koeffizient [%] | Temperatur- beständigkeit [°C] | Eigenschaften | Verwendung |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| NR | Naturkautschuk | | 22 | 600 | −60…+90 | Hoch beanspruchbar | Bereifungen, Gummi-Metall-Federn, Lager |
| SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk | Buna S | 5 | 500 | −60…+90 | Hoch beanspruchbar | Bereifungen, Hydraulikdichtungen, Schläuche, Kabelmäntel |
| CR | Chlor-Butadien-Kautschuk | Baypren, Chloropren, Neopren | 10 | 400 | −30…+120 | Schwer entflammbar, verschleißfest, witterungs­beständig | Bremsleitungen, Dichtungsbahnen, Faltenbälge, Tauchanzüge |
| NBR | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | Perbunan N, Nitrilkautschuk | 6 | 450 | −40…+110 | Öl- und Kraftstoffbeständig | Dichtungen, Hydraulik und Pneumatik, Seelen von Kraftstoff- und Hydraulikleitungen |
| AU | Polyester-Urethan-Kautschuk | Vulkollan | 20 | 450 | −30…+100 | Verschleißfest, zäh | Mechanisch beanspruchte Dichtungen, elastische Kupplungen, Zahnräder |
| SI | Silikon-Kautschuk | Silastic, Elastosil | 1 | 250 | −80…+200 | Chemisch und temperaturbeständig | Elastische Isolierungen, Dichtungen, Manschetten, Schläuche |
